Legierungen 



135 



c 

 ro 



QJ 



_CD 

 OJ 



l_ 

 QJ 



-a 



,,Ausnahmslos entspricht die Gestalt der 

 Kurven des Temperaturkoeffizienten in seiner 

 Abhangigkeit von der Volumkonzentration 

 genau der Kurve der Leitfahigkeit." 



Man erkennt dies leicht, wenn man die 

 Figuren 25 und 27 vergleicht. 



Kupfer Antimon. 



40 60 

 Fig. 26. 



80 



D oSb. 



26 

 24 

 22 

 20 



18 

 16 

 14 

 12 

 10 



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %Ag 

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Au 



Fig. 27. 



Die Bestimmung der elektrischen Leit- 

 fahigkeit ist von besonderer Bedeutung fiir 

 den Nachweis von geringer Mischbarkeit im 

 festen Zustand. Hier wo die thermische 



Analyse aus den oben erwahnten Griinden 

 versagt, gibt oft die Messung der Leitfahig- 

 keit AufschluB wegen der enormen Empfind- 

 lichkeit dieser Eigenschaft selbst gegen 

 minimale Verunreinigungen. 



Die Eigenschaften der Mischkristalle in 

 Beziehung auf die elektrische Leitfahigkeit 

 sincl von groBer theoretischer und technischer 

 Bedeutung. Von den theoretischen Zusam- 

 menhangen soil im SchluBabschnitt die Rede 

 sein, die technische Bedeutung der Misch- 

 kristalle beruht auf ihrein groBen Wider- 

 stand und ihrein geringen Temperaturkoef- 

 fizienten: das Material der Prazisionswider- 

 stande, Manganin, Konstantan (60 Cu 40 Ni) 

 besteht aus derartigen Legierungen. 



Die Tabelle zeigt die Kleinheit des Tem- 

 peraturkoeffizienten fiir eine Reihe von Le- 

 gierungen (Tabelle 5).. 



Tabelle 5. 



Konglonierate haben also den Temperatur- 

 koeffizienten der reinen Metalle. Der Widerstaiid 

 verschwindet wie bei diesen beim absoluten 

 Nullpunkt. Mischkristalle dagegen haben meist 

 einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten. 

 Ihr Widerstand ist von der Teiuperatur wenig 

 oder gar nicht abhangig, er verschwindet deshalb 

 beim absoluten Nullpunkt nicht. 



Cu 100% 



Cu 80% Ni 20% . . 



Cu 54% Ni 46% . . 



Ni 100% 



Au 100% 



Au 90% Ag 10%. . 



Au 66,6%Ag 3 3,32% 

 Ag 100% 



0,00428 



0,000262 



0,0000 



0,00395 



0,00368 



0,00124 



0,00067 



0,004 



Es ist nun in ho hem Grade anffallend, 

 daB erne ganze Reihe anderer physikalischer 

 Eigenschaften eine weitgehende Ueberein- 

 stimmung mit der elektrischen Leitfahigkeit 

 in bezug auf die Abhangigkeit von der Kon- 

 zentration zeigen: Die Diagramme fiir die 

 thermo elektrische Kraft und die Harte weisen 

 dieselben Typen auf wie die Diagramme fiir 

 die elektrische Leitfahigkeit und fur den Tem- 

 peraturkoeffizienten der Leitfahigkeit. 



Figur 28 zeigt die Kurven der Harte, 

 Thermokraft und elektrischen Leitfahigkeit 

 fiir den Fall liickenloser Mischkristallbildung. 



e) Die thermoelektrische Kraft 

 der Legierungen (vgl. den Artikel ,,Ther- 

 moelektrizitat"). Die thermoelektrische 

 Kraft der Legierungen wurde in neuerer Zeit 

 von Rudolfi und von Haken untersucht. 



Sie kamen zu folgenden Resultaten: 



1. Mischen sich die beiden Komponenten 

 einer binaren Legierung im kristallisierten 

 Zustand nicht, so erhalt man fiir die ther- 

 moelektrische Kraft in Abhangigkeit von 

 der Konzentration eine gerade Linie (Fig. 29). 



2. Bilden die Komponenten eine ununter- 

 brochene Reihe von Mischkristallen, so erhalt 

 man eine U-formig gebogene Kurve (Fig. 30). 



